56 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 
échantillon de blende parfaitement pur et transparent. En 
revanche, l’auteur a dû se contenter, pour ses expériences 
sur la crvolithe, d'une plaque très-fendillée et peu diaphane, 
Le sélénium vitreux s'obtient facilement en plaques, pour 
des expériences de ce genre, par le procédé que nous avons 
déjà indiqué pour d’autres corps. à savoir qu’on le fond et le 
comprime ensuite entre deux plaques de verre. Desplaques de 
sélénium de moins de 1°” d'épaisseur ne laissent passer de 
la lumière solaire qu’une mince bande dans l'extrême rouge 
du spectre; des plaques de cette substance, dont l'épaisseur 
dépasserait 2°, ne laissent plus passer la moindre trace de 
lumière solaire. Or, on à vu. par le tableau ci-dessus, que 
sous une épaisseur de 3°%, le sélénium laisse encore passer 
16 pour cent de la chaleur émise par une surface recouverte 
de noir de fumée et chauffée à 400 et 5 pour cent de la cha- 
leur émise par la flamme du gaz d'éclairage. Enfin. en fon- 
dan! ensemble de l'arsenie et du soufre en excès, de telle 
sorte que pour une partie de trisulfure d’arsenie 11 v ait en 
maximum trois parties de soufre, lon oblient une masse 
molle et amorphe qui laisse passer également. comme on la 
vu, une portion assez notable de la chaleur obscure éma- 
nant de l’une ou de l'autre des deux sources de chaleur em- 
ployées. 
Un certain nombre de corps qui. à l'état solide, ne se 
prêtaient pas à ce genre d'expérience. ont été étudiés sous 
forme de dissolution, et étaient disposés à cet effet dans un 
vase en verre avant comme faces latérales deux plaques 
plan-parallèles de sel gemme., de 2" d'épaisseur chacune. 
renfermant entre efles deux une couche liquide de 8°" d'é- 
paisseur. 
Les chiffres inscrits dans le tableau suivant expriment la 
quantité de chaleur qui traverse le vase rempli de la disso- 
lution rapportée à la quantité de chaleur qui traverse le vase 
vide et que l'on prend égale à 100. 
